— 416 — 



costituito da nna boccia della capacità di 10 litri dove si facea pervenire 

 il carico variabile in acqua, da apposito recipiente soprastante tarato. 



All'albero, attorno al quale la puleggia poteva rotare con dolce attrito,, 

 era sospesa la boccia per mezzo di una forchetta, ed in un tratto sporgente 

 dell'albero stesso si rissava una punta scrivente per registrare la legge di 

 deformazione in un foglio di carta millimetrata avvolto sopra un cilindro 

 girevole con moto di orologeria; ma nei casi in cui si aveano piccole de- 

 formazioni la parte terminale dell'albero, foggiata a coltello, poggiava sopra 

 una leva di alluminio, provvista anch'essa di punta scrivente, al fine di 

 ottenersi l' ingrandimento delle ordinate nel rapporto dì 1 & 5. 



Nichel ricotto. Per avere un'idea dei risultati relativi alla legge di 

 deformazione del nichel ricotto sarà opportuno riferirsi ai diagrammi conte- 

 nuti nell'annessa figura, dove sono fedelmente riportate alcune linee figu- 

 rative fra le molte, che si ebbero in fogli adattati sul cilindro girevole 

 Carattere comune a tali linee è l'andamento a gradinata nella fase di note- 

 vole cedevolezza del filo, con deformazioni brusche da 1 a 6 mm., tali 

 cioè da far sospettare che si produca una vera rottura parziale; però se 

 si considera che in seguito a siffatti cedimenti, siano pure di 6 mm. sopra 

 una lunghezza dell'ordine di grandezza di 300 mm., vi è un tratto poco incli- 

 nato come nella fase di deformazione per piccoli carichi, che le discontinuità 

 si producono ad intervalli presso a poco uguali, e che nell' insieme i vertici 

 degli angoli vivi dei singoli gradini riescono allineati sopra una curva sensi- 

 bilmente regolare, devono escludersi effetti di attrito per l'uso delle guide 

 fra le quali scorre la puleggina inferiore. E se si tiene presente che per 

 quasi tutti gli altri metalli, ed in molti casi con deformazioni più esage- 

 rate, non manca la continuità nel processo di stiramento, può senz'altro 

 ammettersi nel nichel uno speciale assetto interno non del tutto stabile, 

 ma che, per ogni manifestazione esteriore, interessa tutta quanta la massa 



( 3 ) La prima si riferisce all'oro e si ottenne coli' ingrandimento di 1 a 5: essa serve 

 come termine di confronto per la registrazione con un metallo a comportamento regolare 

 La seconda dà senza ingrandimento la legge di deformazione di un filo di nichel 

 sottoposto ad esperienza una seconda volta dopo aver subito un notevole stiramento. La 

 terza è relativa ad un filo di nichel al quale si fece compiere un ciclo unilaterale dopo 

 averlo sottoposto ad un carico massimo: sul tratto grosso 5-5 si sovrappongono, quasi, 

 le linee figurative delle due metà del ciclo. La. quarta si riferisce ad altro filo di nichel 

 cimentato fino ad un carico massimo, a partire da un peso tensore piccolo. L'ultima è la 

 linea figurativa per un filo di acciaio cimentato prima per forze crescenti poi per forze 

 decrescenti fino al carico iniziale ed in ultimo per forze crescenti fino al carico di rot- 

 tura: la fase di carico crescente è riprodotta a tratto continuo ed arriva al n. 4; la se- 

 conda, di carico decrescente, è punteggiata ed arriva al n. 7; l'ultima fase è riprodotta 

 con tratti e punti ed arriva in r, punto di rottura come per la prima linea del nichel. Le: 

 deformazioni relative all'acciaio sono ingrandite nel rapporto di 1 a 5. 



